**********************************************************************************************************************************
Abformung
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise Regelwerke WTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei der Ausführung der Arbeiten sind insbesondere
	die Regelwerke der WTA (Wissenschaftlich-Technische
	Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und
	Denkmalpflege e.V.) zu beachten, z.B.:
	3-5 "Natursteinrestaurierung nach WTA: Reinigung"
	3-17 "Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen"
	4-3 "Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfähigkeit"
	4-5 "Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik"
2-9 "Sanierputzsysteme"
2-4 "Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden"
2-7 "Kalkputz in der Denkmalpflege"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Untergrundbeschaffenheit zur Abformung
von Skulpturen, Plastiken. Bauzierteilen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der abzuformende Untergrund bzw. die Skulptur muß saugfähig, sauber, tragfähig, frei von Tensiden, Staub- und Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen sein.

Einheit: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Reinigung des abzuformenden Originals
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigung des abzuformenden Originals mittels schonendem Reinigungsverfahren.
Durch das gewählte Reinigungsvrfahren darf die Originalsubsatnz nicht geschädigt werden.
Gewähltes Reinigungsverfahren:____________________

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Reprofilierung von Fehlstellen am abzuformenden Original
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprofilierung von Fehlstellen am abzuformenden Original
mittels Remmers Multi Fill.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers Multi Fill <2806>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Abformung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003001 Abformen von Skulpturen, Plastiken oder
Bauzierteilen mit Silikon-Abformmasse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abformen von Skulpturen, Plastiken oder
Bauzierteilen, Herstellen von Massiv- und
Hautformen mit starken Hinterschneidungen mit
zweikomponentiger, gießfähiger, kerbfester,
kondensationsvernetzender Silicon-Abformmasse wie
Remmers Silicon AFM. 

Eine Erhöhung der Standfestigkeit der
Silicon-Abformmasse durch Zugabe von 0,5 - 1,0 %
(m/m) Remmers Verdickungsadditiv in die
katalysierte Masse ist möglich.

Vor Beginn der Arbeiten ist eine genügend große,
repräsentative Probeform anzulegen. Erst nach
Abnahme der Musterflächen durch die fachlich
Beteiligten darf mit den Arbeiten begonnen werden.

Ausführung:
Um ein Festsetzen der Abformmasse auf dem Modell
zu verhindern, können  kritische Untergründe wie
z. B.: Glas, poröse silikatische oder
feuchtigkeitsabsorbierende Modelle vor der
Abformung mit einem Trennmittel (wie z. B.
Tapetenkleister) versehen werden. 

Vor der Verarbeitung Silicon-Abformmasse gut
aufrühren. Mit dem Mischen der Härterkomponente
zur Abformmasse beginnt die Topfzeit von 25
Minuten, in der die Masse zu verarbeiten ist. Für

eine absolute Blasenfreiheit der Mischung ist
diese vor dem Verguß über das Anlegen eines
Unterdruckes zu entgasen (max. 5 Minuten bei 10 -
20 mbar). Silicon-Abformmassen-Vulkanisat wird
durch gießen oder streichen als Hautform oder
Teilform verarbeitet.

Die Entformung kann nach 20 Stunden erfolgen. Die
noch frische Abformung sollte einige Tage bei
Raumbedingungen lagern oder bei 70 °C ca. 24 Std.
getempert werden. 
*Hinweis: Gießharze (wie z. B.: Polyurethan und
Polyester) reduzieren aufgrund ihrer chem.
Agressivität als Füllmaterial in
Silicon-Abformungen die Langlebigkeit der Form.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Silicon AFM <0736>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003002 Modifizierung der Fließfähigkeit von
Silicon-Abformmasse für das Arbeiten an senkrechten Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erhöhung der Standfestigkeit von katalysierter Silicon-Abformmasse durch Zugabe von 0,5 - 1,0 M-% Verdicker wie 
Remmers Verdickungsadditiv AFM. 

Nach Zugabe des Verdickungadditivs können Hautformen im Streichverfahren auch an senkrechten Flächen ohne Ablaufen bzw. Absacken in Schichtdicken bis zu 10 mm mittels Pinsel oder Spachtel aufgetragen werden. 

Eigenschaftsprofil:
Wirkstoff: Alkylenoxid-Polymerisatprodukt.

Ausführung:
Der Verdicker wird zugegeben nachdem die Silicon-Abformmasse wie z. B.:Remmers Silicon AFM  mit dem zugehörigen Härter wie Remmers Härter AFM  angemischt wurde.

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,5 - 1,0 M-% Remmers Verdickungsadditiv AFM <0738> bezogen auf die Remmers Silicon AFM <0736 + 0737>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003003 Reproduzieren / Duplizieren von Skulpturen
und Plastiken mit Restauriermörtel im
Gießverfahren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproduzieren / Duplizieren von Skulpturen und
Plastiken im Gießverfahren mit einem
anwendungsfertigen,schrumpfarmen, 
Werktrockenmörtel mit
hervorragender Fließfähigkeit aus speziellen
anorganischen Substanzen gesteinsaufbauender
Mineralien wie Remmers RM GF. 

Vor Beginn der Arbeiten ist eine genügend große,
repräsentative Probefläche anzulegen. Erst nach
Abnahme der Musterflächen durch die fachlich
Beteiligten darf mit den Arbeiten begonnen
werden.

Ausführung:
Verarbeitung nach Verarbeitungsvorschriften des
Herstellers mit folgenden Maßgaben: Die angemachte
Masse muß fließfähig, klumpenfrei und frei von
Absatzerscheinungen sein! 

Vor dem Einbringen des Mörtels in eine Form sollte
dieser 30 Minuten ruhen. Die befüllte Form soll
während der gesamten Abbindezeit mit einer Folie
umhüllt sein.
Je nach Größe und Form der erstellten Kopie kann
nach 3 - 7 Tagen ausgeschalt werden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,8 kg/l Hohlraum Remmers RM GF <0588>

Einheit: ltr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Gießmörtel zur Herstellung von
Stuckelementen (Stucco GF)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werksseitige Herstellung von Stuckelementen im Gießverfahren  mit Stucco GF , einem schnellerhärtenden Stückmörtel auf Kalk-Zement-Basis.

Nach Herstellerangaben angemischen Mörtel langsam und gleichmäßig in die Form einlaufen lassen. Je nach Größe und Form Stuckelement nach ca. 3 Stunden ausschalen und ggfs. Nacharbeiten.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,1 kg/l Hohlraum Remmers Stucco GF <0521>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Schnellhärtender Gießmörtel zur Herstellung auf Romanzement-Basis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werksseitige Herstellung von Stuckelementen im Gießverfahren  mit Stucco GF RZ , einem schnellerhärtenden Stückmörtel auf Romanzement-Basis, Farbton braun-beige (Eigenfarbe).

Nach Herstellerangaben angemischen Mörtel langsam und gleichmäßig in die Form einlaufen lassen. Je nach Größe und Form Stuckelement nach ca. 3 Stunden ausschalen und ggfs. Nacharbeiten.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,2kg/l Hohlraum Remmers Stucco GF RZ <0569>

Einheit: m2